( 9'2 ) 



mais la présence simultanée de l'iode dans la combinaison vient compli- 

 quer le phénomène et obscurcir les conclusions que l'on peut en tirer. 



» Poiu- éviter cet inconvénient, nous avons opéré de la manière sui- 

 vante : 



» La fonte blanche pulvérisée grossièrement est traitée à froid par une 

 quantité suffisante d'une solution de sulfate de cuivre, comme pour le do- 

 sage du carbone dans le procédé de Ullgren. Le cuivre carbonifère qui 

 reste est lavé, |Miis traité à froid par un excès d'une solution moyennement 

 concentrée de perchlorure de fer, adilitionnée d'acide chlorhydrique. 



» Le cuivre s'y dissout très-rapidement; il reste une matière pulvéru- 

 lente, brun noir, peu volumineuse, qui, convenablement lavée à l'eau et 

 à l'acide chlorhydrique et séchée à loo degrés, a donné à l'analyse, pour 

 loo de matière : 



Carbone 64 , oo 



Eau 26 , 1 



Cendre siliceuse 8,1 



Matières non déterminées 1,8 



100 grammes de la même fonte fournissent par notre méthode 7^"^, i35 de 

 résidu noir sec (moyenne de six analyses, dont quatre ont donné 7^',i4 c' 

 deux ont donné '^^'',12). 



» Le poids du graphite cristallisé a été trouvé égal à 1,2 pour 100 

 du résidu charbonneux, et le dosage du carbone combiné, par le pro- 

 cédé de M. Boussingault , conduit à G3,i de carbone pour 100 du même 

 résidu. 



» La somme du graphite et du carbone combiné est égale à 64,3, nombre 

 très-rapproché de celui fourni par la combustion, 64,00. On peut donc 

 admettre que, dédiiclion faite du silicium et de quelques impuretés dont le 

 poids ne dépasse pas 1,8 pour 100, le résidu charbonneux est constitué par 

 un hydrate de carbone, offrant les rapports G" :3H'0. Ces rapports entre 

 le carbone et l'eau combinée sont constants dans les produits fournis par 

 diverses fontes blanches : ils sont aussi ceux du composé iodé d'Eggertz; ils 

 rattachent ce produit ou liydrale cjrapliitique à la série de l'acide graphitique 

 (G"H*0'' ou Gr'H'ô'^) de Brodie, ainsi qu'à l'oxyde hydrographitique de 

 M. Berthelot (1). 



(i) Nous rappellerons que M. Brodie :i supposé que dans les dérivés du graphite le car- 

 bone existe avec le poids atomique 33 = Gr, Gr'=: G'. Ce poids atomique est en rap- 

 port avec le poids spécifique du graphite. 



